Better Connected
Microfeatures FO Patchkabel

030.5779

Technical Information

2019 – deutsch

R&M FO Patchkabel
Microfeatures

Einführung
Hauptsächlich mechanischer Natur sind Einflüsse auf ein Patchcord während den Manipulationsvorgängen während Installation und Unterhalt.
Mechanische Belastungen bei Installation und Unterhalt:
• Zugkräfte am Kabel
• Biegebeanspruchung Kabel direkt hinter Knickschutz
• Seitliche Belastung der gesteckten Verbindung (Stecker – Adapter – Stecker)
Während des Betriebes sind es klimatische Einflüsse, welchen eine gesteckte Verbindung ausgesetzt sein kann.
• Temperaturschwankungen
• Luftfeuchtigkeit
Je nach Betriebsumgebung tritt auch Vibration auf, welche die Verbindung beeinträchtigen kann.

Schwachstellen bei gesteckten Patchkabeln

Belastung

Schwachstelle

Zug am Kabel

Fixierung des Kabelmantels unter Krimphülse
→ Kabelmantel rutscht heraus
• Knickanfälligkeit des Kabels erhöht
• Verletzung der Ader / Faser bei Manipulationsvorgängen
Fixierung des Aramids unter Krimphülse
→ Aramid rutscht aus Krimphülse
• Verlust der Zugbelastbarkeit
• hohe Verletzlichkeit der Ader bei Manipulationsvorgängen

Massnahmen R&M

Massnahme 1:

gerippter Krimphals
gehärtete Krimpeinsätze
→ verursachen ‚Kaltverformung‘ der Krimphülse, was zu kompaktereren Kraftschluss führt
gleichmässiges Verteilen der Aramidfäden vor Krimpung
→ gleichmässige Verkrimpung der Aramidgarne

Massnahme 2:

Massnahme 3:

Kabelknick hinter Knickschutz

zu steife oder zu weiche Knickschutztüllen
→ Knicken der Ader
• Dämpfungserhöhung
• Totalausfall möglich

Flexibilität der Tülle durch Design & Materialwahl
→ die Tülle ist biegsamer als ein Patchkabel und nimmt so die Biegekräfte auf
Biegeradiusbegrenzung eindesignt
→ durch das Design der Knickschutztülle wird erhöhter Kraftbedarf notwendig, wenn der min. Biegeradius erreicht wird

Temperatur > +50°C

Temperaturwechsel -10°C / +50°C

Temperaturempfindliches Kabel
→ Kabelschrumpf → Kabelmantel rutscht aus Krimp und Knickschutz
� Knickanfälligkeit der Ader
→ Kabelschrumpf → Dämpfungserhöhung wegen zu grosser Faserüberlänge
Irreversibler Kabelschrumpf wirkt sich meistens erst mit erhöhten IL-Werten bei tieferen Temperaturen <-5°C aus

Kabelschrumpf → verschärft den Effekt bei wie bei ‚Temperatur > +50°C‘  beschrieben; ist vor allem im Tieftemperaturbereich zu sehen

Temperaturstabile, schrumpfarme Kabelaufbauten für die Patchcords